— 331 — 



ван1е определенны мъ соединенхемъ АБ твердыхъ растворовъ съ избыткомъ 

 обоихъ комнонентовъ А и В. Пред-Ьльныя концентращи этихъ растворовъ 

 при эвтектическихъ температурахъ опред-Ьляются точками е п е^. 



Результаты термическаго анализа получаютъ наглядное нодтвержден1е 

 при изучен1и полированныхъ и протравленныхъ препаратовъ подъ микро- 

 скопомъ въ отраженномъ св'Ьт'Ь. Шлифы въ пред1Ьлахъ разрыва сплошности 

 аЪ, ае и е^& твердыхъ Фазъ (фиг. 2, III и IV) указываютъ на см'Ьсь двухъ 

 ' структурныхъ эле1ментовъ ; при этомъ эвтектичесме составы Е ж Е^ отли- 

 чаются чрезвычайно характернымъ, тонкослоистымъ строен1емъ. Съ другой 

 стороны, областямъ выд'Ьден1я твердыхъ растворовъ на д^аграммахъ III п IV 

 принадлежитъ полная однородность структууры образцовъ подъ мпкроско- 

 помъ. 



Такимъ образомъ было установлено съ очевидностью, что составъ твердой 

 Фазы соединешя оказывается изм'Ьняющимся часто въ очень широкпхъ пре- 

 д'Ьлахъ. Къ числу подобныхъ веществъ относятся аргентиды и ауриды 

 З1агн1я и цинка МдАд^ МдАи, 2пАи, сплпцидъ никкеля ЗгШ^ и друг1я т1Ьла, 

 изсл'Ьдованныя Холманомъ, Жемчужнымъ, Уразовымъ, Фогелемъ, 

 Смирновымъ, Гюртлеромъ съ Тамманомъ и другими химиками. ЗамЬ- 

 чательно, что всЬ опи были открыты лишь въ последнее время, въ первомъ 

 десятпл'Ьтш ХХ-го в'Ька, благодаря усовершенствован1ю металлограФиче- 

 скихъ и Физико-химпческихъ методовъ. 



Ч'&мъ тщательнее мы изучаемъ равнов-Ьсньш системы, тЬмъ ясн'Ье вы- 

 ступаетъ широкое распространен1е твердыхъ растворовъ при образован1п 

 опред'Ьленныхъ соединен1й. Въ н-Ькоторыхъ областяхъ, наприм'Ьръ, въ ме- 

 таллическихъ сплавахъ п въ силпкатахъ, отсутств1е твердыхъ растворовъ 

 наблюдается р^дко и представляется скорее исключен1емъ. 



Сл'Ьдуетъ сказать вообще, что концентрацгя жидкой или твердой 

 фазы соединетя является перемгьнной и поэтому не всегда моокетъ слу- 

 оюить для нахождетя состава опредтленнаго соединетя. Притакихъ усло- 

 в1яхъ необходимо обратиться къ количественному изучен1ю измЬримыхъ 

 свойствъ Фазы въ зависимости отъ состава. 



Весьма благопр1ятные результаты въ этомъ нанравлеши получены прп 

 изсл'Ьдован1и д1аграммъ электропроводности, внутренняго трен1я, твердости, 

 показателей преломлешя. 



Опытъ показьшаетъ, что при образован1и металлическихъ твердыхъ 

 растворовъ происходитъ уменьшен1е электропроводности. Это пониженхе на- 

 столько значительно, что служитъ однимъ изъ самыхъ чувствительныхъ 

 средствъ для отыскан1я твердыхъ металлическихъ растворовъ. Въ соглас1и 



11звЬст!я И. А. П. 1914. 



